20 LIQUATIE (ONGELUKSLACHTIGHEID) 



sing van boven naar beneden in de in bet midden gelegen gedeelten , 

 en in min of meer scbnine richting in daartusschen gelegen lagen. Die 

 richtingen zullen moeten samenhangen met de viscositeit der nog niet 

 gestolde massa's, die geleidelijk verandert naar bet midden toe en 

 tevens naar boven, waar de temperatuur voortdurend iets hooger 

 blijft. Hoe de stand der kristallisatie in het midden is, wanneer 

 de buitenkorst begint in haar geheel vast te worden, laat zich niet 

 zeggen, maar wel moet het voorkomen dat er vloeistofverschnivingen 

 (van boven naar beneden met kleinere of grootere afwijkingen) daar 

 ter plaatse geschieden zoolang er stollingen van eutektikum elders 

 plaats hebben, dus tot aan het laatst der stolling. Dan echter heeft 

 ook in het middelste gedeelte reeds zilverkristallisatie plaats gehad; 

 de daarbijbehoorende vloeistof echter wordt gedwongen te verschui- 

 ven naar beneden *) of naar ter zijde. Daarbij wordt zij vervangen 

 door vloeistof die minder zilver heeft afgescheiden en het einde kan 

 niet anders zijn dan dat hier bij het eindpunt der stolling zilver- 

 kristallisatie optreedt (natuurlijk weder te midden van eutektikum) 

 met relatief meer zilver in haar geheel genomen dan overeenstemt 

 met de samenstelling der oorspronkelijke smelt. 



Tusschen buitenlaag met verlaagd, en middenlagen met verhoogd 

 gemiddeld zilvergehalte liggen de gedeelten die daartusschen den 

 overgang vormen. 



De hier gevolgde redeneeringen, die van toepassing waren op 

 zilver-koperlegeeringen met zilvergehalte hooger dan die van het 

 eutektikum, + 0,720, blijven geheel van kracht voor het geval 

 van dergelijke legeeringen met lager zilvergehalte dan 0,720, mits 

 in plaats van een aanvankelijk uitkristalliseeren van zilver, gesproken 

 worde van een vastwording van koperkristallen , geheel in overeen- 

 stemming met hetgeen de stolfiguur (Fig. 1) omtrent de stolling 

 van dergelijke legeeringen toelaat te besluiten. Een analoge betoog- 

 trant leidt dan tot de slotsom dat bij de laatst bedoelde legeerin- 

 gen het zilvergehalte der buitenlagen Iiooger, dat der centrale lagen 

 lager dan dat der smelt moet zijn, geheel in overeenstemming met 

 de steeds, ook weder bij dit onderzoek, verkregen ervaringen (zie 

 boven, Fig. 3.) 



De hierboven gegeven schets van het verloop der snelle stolling van 

 zilver-koperlegeeringen, tracht voor de eerste mnal een inzicht te 

 geven in de oorzaken der daarbij optredende en zoo opmerkelijke 



*) Deze verschuiving van gedeeltelijk gesmolten massa in het midden van boven naar 

 heneden geeft het aanzijn aan de zoo veelvuldig in gietstukken voorkomende „zuiggaten". 

 (Lunker) die dikwijls liet bo vengedeelte van gietsel moeten doen verwerpen. 



